( I ' 9- ) 

 V artifice physique que nous décrivons plus loin, ne subit aucune attaque du 

 fluorure fondu. Il a pu être fait avec le même vase, comme le démontre le 

 Tableau suivant, des expériences d'une durée dépassant mille heures : 



Nombre Heures N'oml)iv Poids 



de I .. — ^ de du métal 



Diiles. jours. de marche, d'arrcl. cuves. déposé. 



ke 



1888. .\oveiiiI)re 3o 715 5 6 i4o 



1889. Avril 3o 715 5 6 160 



1889. .luillct-anùt 36 858 6 6 288 



1889. Septeml^re-oclobre. ... 4'- 'ooi 7 6 5o4 



1890. Février-mars 5o '190 10 4 900 



» Régénération (lu bain par le Jluorurc d'aluminium. — Cette méthode 

 était tout indiquée. Il .suffit, en effet, de verser, au fureta mesure de la dé- 

 composition du fluorure d'aluminium, des quantités équivalentes de ce sel 

 qui .se combinent au fluorure de sodium devenu libre, pour maintenir 

 constante la composition du bain. Mais cette méthode entraîne une perte 

 de fluor équivalente à la quantité d'aluminium déposé. 



M On évite cette perte en alimentant le bain avec un mélange d'oxyde 

 et de fluorure d'aluminium répondant à la forme d'un oxyfluorure d'alu- 

 minium Al=0',.\rFl\ 



» 2. Nature et dimensions du vase qui renferme V électrolyte et des élec- 

 trodes. — La cuve est en fonte, elle a la forme d'un cube; mais, quelle 

 que soit la nature du métal qui entre dans sa formation, elle .serait attaquée 

 )>ar le bain, si nous n'avions emplové un artifice phvsique, qui consiste à 

 l'établir en dérivation sur le pôle négatif par l'intermédiaire d'une résis- 

 tance R qui ne laisse passer que les ^^ du courant total; les ~- du cou- 

 rant, qui traversent la cathode, agissent, par conséquent, utilement pour 

 l'électrolvse. 



» Au moven de cet artifice, les parois intérieures de la cuve sont con- 

 tinuellement recouvertes d'une couche d'aluminium qui, bien qu'infini- 

 ment mince, la protège contre l'action corrosive du bain. 



» Les électrodes positives et négatives sont constituées de charbon ag- 

 gloméré. 



» 3. Constantes du courant vltctiique et de l'électrolyte. — I^es chiffres 

 que nous donnons ont été relevés avec beaucoup de .soin, le 11 février 

 1890. Ils se rapportent à quatre cuves établies en tension. La composition 

 du bain était celle du second mélange. Température, 1 100°. Densité maxi- 



